Die Silikatschmelzen. ;)65 



sehr \erschieden ist, wie bei den Plagioklasen. Es kommt also 

 auch auf die Abkühlungsgeschvvindigkeit an. 



Zur Bildung von Zonenkristallen müssen die einzelnen 

 Verbindungen, welche sich mischen: 1. verschiedenen Schmelz- 

 punkt besitzen, 2. verschiedene Kristallisationsgeschvvindigkeit, 

 u. kleine Diffusionsgeschwindigkeit. 



Die Bildung von Zonenkristallen hängt zum Teil aucli mit 

 der Diffusionsgeschwindigkeit zusammen; wo diese sehr groß 

 ist bei isomorphen Kristallen, wird die Zonenstruktur nicht zu 

 Stande kommen, weil dann die zwei getrennten Schichten sich 

 wieder mischen würden. An der Grenzfläche zwischen Kristall 

 und Lösung herrscht die Konzentration der Sättigung und die 

 Lösungsgeschwindigkeit vv'ird durch die Diffusionsgeschwindig- 

 keit des in der Grenzschicht in gesättigter Lösung befindlichen 

 Stoffes in das Innere der Lösung hinein bedingt. Der Ausgleich 

 durch Diffusion erfolgt sehr langsam;^ bei sehr langsamer 

 Abkühlung wird die Diffusion befördert. Zonenstruktur wird im 

 allgemeinen besonders dort auftreten, wo die Reihenfolge der 

 Schmelzpunkte und der Kristallisationsgeschwindigkcit die- 

 selbe ist, wie z. B. bei den Feldspaten. Wo die Unterschiede 

 sehr gering sind bezüglich der Kristallisationsgeschwindig- 

 keit, wird sie ebenfalls zu stände kommen. Bei \'erschiedenen 

 Tonerdeeisenaugiten ist das der Fall. Bei Hedenbergit und 

 Diopsid dagegen ist die Reihenfolge entgegengesetzt und diese 

 werden selten Zonenstruktur zeigen. Bei Spinell und Mtfgnetit 

 dürfte in der Kristallisationsgeschwindigkeit kein wesentlicher 

 Unterschied vorliegen, die Schmelzpunktsdifferenz ist iiber 

 bedeutend. 



Zonalen Bau hat J. H.L.Vogt in einer Schlacke bei Magnetit 

 und Spinell beobachtet. Der Spinell bildet den Kern, der 

 Magnetit die Hülle. Hier würde also wieder ein ähnlicher Fall 

 wie bei den Plagioklasen vorliegen, indem die schwerei" 

 schmelzbare Komponente, nämlich Spinell als Kern, der 

 leichter schmelzbare Magnetit als Hülle auftritt; der Schmelz- 



1 W. .\ ernst, Theoret. Chemie, 4. Aufl., p. 572; A. Noyes und 

 W. Whitney, Zeitschr. f. physik. Chemie, 23, 686. Siehe die Literatur in 

 meiner physik. -ehem. Mineralogie, p. 198. 



